Использование акриловых эмульсий в формозакреплении швейных изделий

УДК 677:687 М. О. Хусаинова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКРИЛОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ В ФОРМОЗАКРЕПЛЕНИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ключевые слова: акриловые эмульсии, формоустойчивость, швейные изделия.

Формоустойчивость является важнейшим показателем качества швейных изделий. Для выпуска высококачественной одежды важно, чтобы придаваемая форма изделия сохранялась в процессе эксплуатации. В связи с этим изучались релаксационные процессы объемной формы тканей с различным содержанием шерстяных волокон, полученной при пространственном растяжении.

Keywords: acrylic emulsions, dimensional stability, garments.

Dimensional stability is an important indicator of quality garments. For the production of high quality clothing, it is important to shape the product remained in operation. In connection with this relaxation processes studied bulk form tissues with different contents of wool fibers, resulting in a spatial tension.

Формоустойчивость является важнейшим показателем качества швейных изделий. Для выпуска высококачественной одежды важно, чтобы придаваемая форма изделия сохранялась в процессе эксплуатации. В связи с этим изучались релаксационные процессы объемной формы тканей с различным содержанием шерстяных волокон, полученной при пространственном растяжении под нагрузкой 50% от разрывной. Установлено, что при нагрузке до 50% от разрывной растяжимость материалов и образование пространственной формы происходит в основном за счет растяжения нитей основы и утка и перестройки структурных элементов ткани, то есть изменения фазы строения ткани, сетевого угла между нитями основы и утка, толщины и плотности ткани. При дальнейшем увеличении нагрузки приращение деформации осуществляется за счет перестройки надмолекулярной структуры волокон и нитей, и накопления пластической остаточной дефор-мации[1]. Максимальное изменение объемной формы достигается при увлажнении образцов на 20%, объемная форма, полученная таким образом, на образцах полушерстяной ткани является устойчивой в течение длительного периода. Однако в условиях повышенной влажности ткань быстро релаксирует.

Исследование пластических свойств текстильных материалов при их одно- и многоосном растяжении позволяют создать ресурсосберегающие технологии изготовления швейных изделий методом полного или частичного формования деталей с использованием стабилизирующих полимерных покрытий. В связи с этим исследовалась возможность использования для формозакрепления швейных изделий акриловых самосшивающих эмульсий марок АК-253А; АК-253Б; АК-253С. Рекомендуемые ла-тексы экономически выгодны, не токсичны, экологически безопасны.

Установлено, что акриловые эмульсии являются пластификаторами для полушерстяной ткани и облегчают перемещение структурных элементов ткани при ее пространственном деформировании, поскольку величина деформации при пространственном растяжении увеличилась на 12-50% по сравнению с исходным увлажненным образцом. Оптимальное количество наносимой акриловой эмульсии, обеспечивающей значительное увеличение

пространственной растяжимости полушерстяных тканей, составляет 20 г/м2, влияние на высоту объемной формы полушерстяной ткани самосшивающих связующих представлена на рисунке 1.

cj II ID го 30 40 50

щ Количество эмульсии, г/м2

Рис. 1 - влияние на высоту объемной формы по-лушерстянной ткани количества самосшиваю-щихсясвязующих: 1 - АК-253А; 2 -АК-253Б; 3 -АК-253С

Жесткость образцов, обработанных эмульсиями, возрастает примерно в 2 раза для связующего АК-253Б, 2,8-3,3 раза с использованием АК-253А и 3,510 раз при нанесении АК-253С. Полученные результаты открывают широкие возможности по регулировке формоустойчивости деталей за счет локального изменения свойств пакета изделия от применения эмульсий различного состава.

Увлажнение образцов, объемная форма которых получена с использованием акриловых самосшивающихся связующих разного состава, не оказывает заметного снижения высоты прогиба пробы и изменения их внешнего вида [2].

Влияние типа акрилового связующего на высоту объемной формы тканей представлена на рисунке 2.

0 10 20 30 40 50 60 70 &0

Я Увлажнение,%

Рис. 2 - Влияние типа акрилового связующего на высоту объемной формы тканей: арт.22405: 1 -исходная ткань; 2 - АК-253А; 3 - АК-253Б; 4 -АК-253С

Следовательно, разработанный способ формо-закрепления с применением самосшивающих акриловых эмульсий в процессе формообразования обеспечит стабильность размеров и формы изделий при их эксплуатации в условиях повышенной влажности и осадков [3].

Использование разработанного способа формо-закрепления позволит снизить затраты на производство за счет замены многослойного пакета клеевых прокладок и повысить качество швейных изделий за счет устойчивого сохранения объемной формы в процессе эксплуатации.

Литература

1. Бесшапошникова В.И. Ассортимент и свойства текстильных материалов, учебное пособие Саратов: 2001 -216 с.

2. Жилина Е.В. Научные основы технологии композиционных текстильных материалов и швейных изделий на основе акриловых сополимеров Дисс. . канд. техн. наук: 15.17.06. и 15.19.04. Саратов, 2005.- 167 с.

3. Клепцов А. Д. Исследование и разработка способа повышения устойчивости формы деталей одежды: Дисс. канд. тех. наук. М., 1982.-211 с.

© М. О. Хусаинова - ст. преподаватель каф. «Дизайн», КНИТУ litakhu@gmail.com. © M. О. Khusainova- Senior lecturer in design VPO KNITU litakhu@gmail.com.